\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.17}{1.00}$ & 
  $\bf\frac{1.82}{1.75}$ & 
  $\bf\frac{1.56}{0.94}$ &
  $\frac{1.11}{1.11}$ & 
  $\frac{1.02}{1.03}$ & 
  $\frac{0.99}{0.99}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.01}{1.12}$ & 
  $\bf\frac{1.95}{1.85}$ & 
  $\bf\frac{2.12}{2.06}$ &
  $\frac{0.98}{1.00}$ & 
  $\frac{1.03}{1.04}$ & 
  $\frac{0.94}{0.94}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.03}{1.02}$ & 
  $\bf\frac{2.68}{2.48}$ & 
  $\bf\frac{2.25}{2.15}$ & 
  $\frac{1.28}{0.94}$ & 
  $\frac{1.09}{1.09}$ & 
  $\frac{1.26}{1.18}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 0.98 & \bf1.15 & \bf1.10 & 0.95 & 1.01 & 0.99 \\
\hline
\end{tabular}
